标题：合金结构钢
中华人民共和国国家标准
基本信息标准号 StandardNo：GB/T 3077-1999
中文标准名称StandardTitle in Chinese：合金结构钢
英文标准名称：Alloy structure steels
发布日期IssuanceDate ：1999-11-01 
实施日期ExecuteDate：2000-08-01 
首次发布日期FirstIssuance Date ：1982-05-10 
标准状态StandardState ：现行
复审确认日期ReviewAffirmance Date :2010-07-28 
计划编号Plan No： 
代替国标号ReplacedStandard ：GB/T 3077-1988
被代替国标号ReplacedStandard:
废止时间RevocatoryDate :
采用国际标准号AdoptedInternational Standard No： 
采标名称AdoptedInternational Standard Name：DIN EN 10083-1:1991 
采用程度ApplicationDegree ： NEQ 
采用国际标准AdoptedInternational Standard ：其他 
国际标准分类号(ICS) ：75.140.20
中国标准分类号(CCS) ：H40
标准类别StandardSort：基础
标准页码Number ofPages:
标准价格(元)Price(￥) :
主管部门Governor ：中国钢铁工业协会 
归口单位TechnicalCommittees ：全国钢标准化技术委员会
起草单位DraftingCommittee：大冶特殊钢股份有限公司 [1]前言本标准对GB/T 3077-1988《合金结构钢技术条件》进行了修订。
本标准此次修订对下列技术内容进行了修改: 
—标准名称改为“合金结构钢”; 
—经供需双方协商，可提供大于250mm的棒材; 
—增加“订货内容”一章; 
—增加钢产品标记代号和牌号的统一数字代号; 
—删除30Mn2MoW、20Mn2B、20SiMnVB、20Cr3MoWVA、20CrV等5个牌号，增加我国自行研制的18CrMnNiMoA；
—增加规定残余钼含量上限；
—对表3中热处理工艺及个别牌号热处理参数进行了适当调整。
自本标准实施之日起，代替GB/T3077-1988《合金结构钢技术条件》。
本标准由国家冶金工业局提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:大冶特殊钢股份有限公司、冶金部信息标准研究院、上海五钢（集团）有限公司。
本标准主要起草人：方军、刘文德、栾燕、韩国亮、陈长西。
本标准1982年5月首次发布，1988年2月第一次修订。
合金结构钢介绍
  这类钢,由于具有合适的淬透性，经适宜的金属热处理后，显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体，因而具有较高的抗拉强度和屈强比（一般在0.85左右），较高的韧性和疲劳强度，和较低的韧性－脆性转变温度，可用于制造截面尺寸较大的机器零件。合金元素在结构钢中的作用有三个方面：①增大钢的淬透性。淬透性是指钢淬火时，从表层起淬成马氏体层的深度，是取得良好综合性能的主要参数。除Co外，几乎所有合金元素如 Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高钢的淬透性，其中 Mn、Mo、Cr、B的作用最强，其次是Ni、Si、Cu。而强碳化物形成元素如 V、Ti、Nb等，只有溶于奥氏体中时才能增大钢的淬透性。②影响钢的回火过程。由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散，因而在同样温度下和碳素钢相比，一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用，从而提高钢的回火稳定性,即提高钢的抗回火软化能力,V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较显著，Al、Mn、Ni的作用不明显。含有较高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的钢，在500～600℃回火时，析出细小弥散的特殊碳化物质点如V4C3、Mo2C、W2C等,代替部分较粗大的合金渗碳体,使钢的强度不再下降反而升高,即出现二次硬化（见回火）。Mo对钢的回火脆性有阻止或减弱的作用。③影响钢的强化和韧化。Ni以固溶强化方式强化铁素体；Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高钢的屈服强度；碳的强化作用最显著。此外，加入这些合金元素，一般都细化奥氏体晶粒，增加晶界的强化作用。影响钢的韧性因素比较复杂，Ni改善钢的韧性；Mn易使奥氏体晶粒粗化，对回火脆性敏感；降低P、S含量，提高钢的纯净度，对改善钢的韧性有重要作用（见金属的强化）。合金钢的分类合金结构钢一般分为调质结构钢和表面硬化结构钢。 
①调质结构钢 这类钢的含碳量一般约为0.25%～0.55%，对于既定截面尺寸的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织中出现有自由铁素体，则韧性下降。对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷。这类钢的淬火临界直径，随晶粒度和合金元素含量的增加而增大，例如，40Cr和35SiMn钢约为30～40mm，而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为 60～100mm，常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件。 
②表面硬化结构钢 用以制造表层坚硬耐磨而心部柔韧的零部件,如齿轮、轴等。为使零件心部韧性高,钢中含碳量应低，一般在0.12～0.25%，同时还有适量的合金元素，以保证适宜的淬透性。氮化钢还需加入易形成氮化物的合金元素（如Al、Cr、Mo等）。渗碳或碳氮共渗钢，经850～950℃渗碳或碳氮共渗后，淬火并在低温回火(约200℃)状态下使用。氮化钢经氮化处理(480～580℃)，直接使用，不再经淬火与回火处理。合金钢生产工艺根据钢种和钢的质量要求，合金结构钢的冶炼，可采用氧气顶吹转炉、平炉、电弧炉；或再加电渣重熔、真空除气。铸锭可采用连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时，应力求温度均匀并有足够的保温时间，以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀；锻、轧后的钢材，尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重带状组织；截面较大的锻件，应采取措施消除内应力和白点。调质钢应尽可能淬火成马氏体组织，然后回火成索氏体组织；渗碳钢在渗碳过程中，渗层浓度梯度不宜过大,以免在渗层晶界上出现连续网状碳化物;氮化钢必需先经热处理得到所需的性能，再经最后精加工才能进行氮化。氮化处理后除将脆薄的“白层”研磨除去外，不再加工。其他信息可分为普通合金结构钢和特殊用途合金结构钢。前者包括低合金高强度钢、低温用钢、超高强度钢、渗碳钢、调质钢和非调质钢；后者包括弹簧钢、滚珠轴承钢、易切削钢、冷冲压钢等。
要求具有较高的屈服强度、抗拉强度和疲劳强度，还有足够的塑性和韧性。
一般采用电弧炉和氧气顶吹转炉冶炼，要求高的采用炉外精炼、电渣重熔或真空处理、真空感应炉冶炼或双真空冶炼、合适的热处理。
这类钢的合金元素含量都相当高，主要有耐蚀钢、耐热钢、耐磨钢、磁钢以及具有其他特殊物理和化学性能的特殊钢。
合金结构钢广泛用于船舶、车辆、飞机、导弹、兵器、铁路、桥梁、压力容器、机床等结构上。
合金结构钢比碳素钢有更好的力学性能，特别是热处理性能优良。
其牌号通常是以“数字+元素符号+数字”的方法来表示。牌号中起首的两位数字表示钢的平均含碳量的万分数，元素符号及其后的数字表示所含合金元素及其平均含量的百分数。
若合金元素含量小于1.5%，则不标其含量。
高级优质钢在牌号尾部增加符号“A”例如，16Mn、20Cr、40Mn2、30CrMnSi、38CrMoAlA等。
合金结构钢细分类与统一数字代号
统一数字代号
合金结构钢(包括舍金弹簧钢)细分类
AO××××
Mn(X)、MnMo(X)系钢
Al××××
SiMn(X)、SiMnMo(X)系钢
A2××××
Cr(X)、CrSi(X)、CrMn(X)、CrV(x)、CrMnSi(X)系钢
A3××××
CrMo(X)、CrMoV(X)系钢
A4××××
CrNi(X)系钢
A5××××
CrNiMo(X)、CrNiW(X)系钢
A6××××
Ni(X)、NiMo(X)、NiCoMo(X)、Mo(X)、MoWV(X)系钢
A7××××
B(X)、MnB(X)、SiMnB(X)系钢
A8××××
(暂空)
A9××××
其他合金结构钢